— 521 - 



den Teig nnzuriiliren. Solche Glas-Häfen werden in den be- 

 nachbarten Glashütten des Jura gebraucht. Die aus der 

 Huppererde allein verfertigton Glas-Hafen stehen aber jenen 

 nach, Avelche aus Huppererde mit Zusatz von Passauer oder 

 Koblenzer angefertigt worden sind ; diese letzten Zusätze 

 bewirken, dass sich die Tiegel-Masse fester brennt. 



Die Ansprüche an Tiegel für die chemischen Laborato- 

 rien oder die Werkstätten mancher Metall-Arbeiter sind aber 

 ganz verschieden von Aen Bedingungen, weiche gute Glas- 

 Häfen erfüllen sollen. Ich machte es mir nun zum Gegen- 

 stand einer besondern üjitersuchung, ob durch Variation des 

 chemischen Gehaltes oder der niechanisehen Beschaffenheit 

 der Huppererde ein solches Material erzielt werden könne, 

 woraus Schmelz-Tiegeln mit den nöthigen Eigenschaften zu 

 machen seyen. Versuche über die Feuerbeständigkeit und 

 Angreifbarkeit der Huppererde von Glasflüssen konnten nach 

 dem Obigen unterlassen werden. 



Ob aber durch Beimengung von mir in der Nähe zu 

 Gebote stehenden Substanzen eine Masse zu erhalten sey, 

 welche 1) hinlänglich bildsam, 2) nicht zu porös, 3) fähig 

 sey, rasche Abwechslung von Hitze und Abkühlung zu er- 

 tragen — zur Lösung dieser Fragen bedurfte es einer Reihe 

 von Versuchen, von welchen ich diejenigen anzuführen un- 

 terlasse, welche ganz ohne das gehoffte Resultat blieben. 



Leitend bei diesen Versuchen war, zuerst die Verglei- 

 chung der chemischen Zusammensetzung der Huppererde mit 

 der der Massen von bekanntern Tiegel-Sorten , wie HessU 

 scher ^ Beaufray' scher etc., sodann die bekannten oben 

 angedeuteten Thatsachen, dass die Erde an und für sich 

 nicht gut klingend brenne und dass sie, nicht ganz feiFi ge- 

 macht, nicht gut bildsam sey. 



Die fein-geschlämmte Huppererde war nach Aussage der 



Töpfer, die mir die folgenden Operationen ausführten, sehr 



gut zu formen, die Tiegel hielten das Brennen gut aus und 



waren ziemlich fest , wurden aber im Gebrauch bei massig 



raschem Temperatur- Weqhsel rissig und sprangen leicht. 

 J.nlir;;anf; 1810. 3| 



